— 431 — 
da varî autori sopra fili incruditi e ricotti (!) si accordano con questo fatto, giacchè 
si trova in generale che la resistenza pei fili ricotti è maggiore che per gli ineru- 
diti, ciò che accenna appunto al detto ritorno. Di questo abbiamo inoltre una prova 
diretta nella serie B, nella quale il modulo cominciò a diminuire dopo il punto 12, 
i due punti successivi (13, 14) tendono evidentemente a tornare sulla curva tracciata. 
35. Nella tavola II sono riportate le tre curve ottenute pel platino, l'argento ed 
il ferro, tutte colla medesima scala, cioè di 1"® per 0,0010. Appare evidente come 
nei diversi metalli esaminati si presentino in diversa misura i fenomeni che abbiamo 
studiato, e tanto maggiore quanto minore è la resistenza elettrica specifica. Quanto 
però alla forma delle curve vediamo una perfetta analogia tra quelle del ferro e quelle 
dell'argento, e, pel primo tratto, anche per quella del platino; questo primo tratto 
ha sempre press'a poco la forma di una parabola di second’ordine avente per asse 
l’asse delle ordinate ; sarebbe perciò facile rappresentarlo con una formola empirica, 
ma tale rappresentazione avrebbe poco interesse per il troppo ristretto numero di me- 
talli esaminati e per l'ignoranza della loro composizione chimica. La presenza di piccole 
impurità altera così fortemente, come è noto, le resistenze elettriche e le loro modificazioni, 
che non è possibile fare un confronto tra i diversi metalli se non sono tutti chimicamente 
puri. Per le stesse ragioni sarebbe ora prematuro considerare alcune altre interessanti 
conseguenze cui potrebbero condurre i risultati ottenuti, e perciò mi limito a riassumere 
qui quelle conclusioni che sembrano potersi stabilire con qualche sicurezza. 
1. Ogni causa che modifica l'elasticità modifica anche la resistenza elettrica 
dei metalli. 
2. Ad ogni stato elastico normale corrisponde uno stato normale per la resi- 
stenza elettrica. 
8. Le variazioni della resistenza sono legate a quelle dell’elasticità da relazioni 
semplici. 
4. In generale la resistenza diminuisce all'aumentare della elasticità (*). 
(1) Secondo Mousson tutti i metalli ricotti hanno resistenza maggiore degli incruditi. Secondo 
Chwolson (Beiblitt. di Wiedemann I p. 368) un debole ricocimento produce una diminuzione, un forte 
un aumento nella resistenza. Questo si accorda coi nostri risultati, e conferma il fatto che la varia- 
zione nella resistenza è dovuta alla modificazione nello stato elastico del metallo e non alla tempe- 
ratura, giacchè la differenza tra il debole ed il forte ricocimento, più che nella temperatura sta 
nella durata dell’operazione. Tali risultati spiegano come altri sperimentatori (Matthiessen, Siemens, 
Becquerel) abbiano trovato una diminuzione della resistenza pel ricocimento (V. Wiedem., Die Lehre 
von der Electricitàt B. I. p. 522). Dopo ciò è chiaro che nello stato di incrudimento non vi è un 
minimo di resistenza, come alcuni autori hanno creduto (v. Gerosa, Memoria citata in principio); anzi 
dalla forma delle nostre curve apparirebbe, rispetto alle variazioni dell’elasticità, che allo stato di 
inerudimento la resistenza presenti un massimo. 
() Nelle esperienze di Chwolson (V. nota al $ 1) sono fatte alcune misure di elasticità, al solo 
scopo di dedurre dagli allungamenti le variazioni di sezione. Tuttavia si può vedere per un filo di 
rame, che, anche in questo caso, ad una diminuzione nella elasticità corrisponde un aumento nella 
resistenza elettrica. 
